des buuclies à feu en fonte et en bronze , etc. 447 



dans le bain, en acquièrent promptemenl la température : on les pro- 

 jette d'ailleurs en quantités assez petites pour qu'ils ne puissent re- 

 froidir la charge d'une manière sensible. On utilise ainsi tous les 

 échantillons de l'approvisionnement, quelle que soit leur grosseur. 



D'autres motifs s'opposent à l'introduction de parcelles de bronze 

 dans le premier chargement. La flamme les oxiderait prompte- 

 mont à cause de leur grand état de division, le déchet en serait 

 augmenté et il y aurait en même temps altération dans le titre de la 

 charge : des parties aussi légères que les bûchilles pourraient même 

 être entraînées jusque dans la cheminée , par la force du courant. 

 Ces objections tomberaient en partie si l'on chargeait à chaud , 

 mais nous en avons déjà fait ressortir les inconvénients. 



Nous ajouterons, qu'on ne peut chauffer un fourneau vide, aussi 

 bien que quand il est convenablement chargé; car le bain de mé- 

 tal produit un rétrécissement de la section sous le bec, lequel, en 

 retardant la sortie de la flamme la condense , lui donne le temps de 

 communiquer une plus grande partie de sa chaleur au fourneau et 

 en élève la température. 



Ces considérations ont fait diviser le chargement en deux parties 

 distinctes : les gros métaux et les petits métaux. 



Les gros métaux comprennent les masseloltes , les tronçons de 

 canons, les lingots de mélange préalable , les restes des coulées 

 précédentes, les rondelles provenant de l'excédant de longueur des 

 pièces, les faux-boutons, etc., etc. 



Les petits métaux se composent des bûchilles et menus morceaux 

 provenant du eiselage. 



L'étain et le métal chimique forment une troisième catégorie. 



Les gros métaux sont introduits avant la mise à feu. On utilise 

 ainsi la chaleur produite. 



Les petits métaux sont projetés pendant la fusion ; noyés dans le 

 bain, ils sont soustraits à l'action de la flamme et préservés de l'oxi- 

 dation. 



L'étain ou le métal chimique ne sont ajoutés à la charge qu'une 

 demi-heure ou une heure avant la coulée (selon la quantité), afin 

 d'exposer ce métal le moins longtemps possible aux courants d'air. 



Lorsqu'un fourneau est mis à feu pour la première fois, on en- 

 duit la sole de potée de cendres , pour s'opposer, autant que possi- 

 ble , à l'infihration du métal dans les joints des briques réfractaires. 



On bouche les trous de coulée avec un tampon pyramidal en fer 

 à base carrée: la grande base vers l'intérieur du fourneau. On ré- 



